( 3o6 ) 



» Le diagramme ci-joint, dans lequel les proportions centésimales de 

 fer on de nickel sont prises pour abscisses et les températures de transfor- 

 mation magnétique pour ordonnées, résume les données de l'expérience (' ). 



A' 



A 



700 



fi 



<*0 50 60 



Nickel pour cent. 



» On voit que la courbe se compose de trois branches : i° la branche 

 AB, A'B' était déjà connue depuis les travaux précédents; 2° la branche 

 montante CD, CD', déjà déterminée jusque vers 45 pour ioo, surtout par 

 les recherches de M. Guillaume, se continue jusqu'au maximum D, D'; 

 3° passé le maximum, la courbe donne une troisième branche descendante, 

 DE, D'E' rejoignant le point de transformation du nickel ( 2 ). 



» La courbe de refroidissement, si on la considère seule, rappelle beau- 

 coup certaines courbes de fusibilité. Par analogie, on pourrait être tenté 



(,') Dans les échantillons de provenance anglaise dont les points de transformation 

 sont inférieurs à 55o°, le ferro-magnétisme apparaît ou disparaît réellement en deu\ 

 temps. Les températures inscrites au Tableau sont celles de la phase principale; la 

 phase secondaire, réversible et relativement très faible, débute à une température 

 pratiquement constante de 55o° et croît proportionnellement à la teneur en nickel. 

 Dans les alliages de provenance française, on ne retrouve que des traces de cette 

 seconde phase. J'en ignore absolument la cause. 



(-) L'écart régulier d'une quarantaine de degrés entre les courbes CDE, C'D'E' 

 du diagramme n'est qu'apparent. Les températures lues sont quelque peu en avance 

 pendant le chauffage et en retard pendant le refroidissement sur les températures 

 réelles. D'après MM. Guillaume et Dumont, les phénomènes magnétiques pour les 

 alliages considérés sont réversibles. 



